Die Magnetisierbarkeit von Zink-Kupfer-Legierungen usw. 7 
in das flüssige Kupfer hineingeworfen unter ständigem Umrühren 
mit einem Pfeifenrohr, um eine Legierung von der gewünschten 
Zusammensetzung zu erhalten. Nach dem Guss wurde wieder 
Zink in das flüssige Metall hinzugegeben, wieder umgerührt 
und weitere Legierungen gegossen, bis der Inhalt des Porzellan¬ 
tiegels erschöpft war. Zu ferneren Güssen wurden auch bei dieser 
Art der Herstellungsweise der Legierungen stets neue, ungebrauchte 
Porzellantiegel verwandt, und auch immer darauf geachtet, dass 
das Metall nicht mit Materialien in Berührung kam, die Eisen 
enthalten konnten. Der Formsand, der auch eisenhaltig ist, hat 
erfahrungsgemäss keinen Einfluss. Offenbar kühlt sich der Guss 
doch hinreichend rasch ab, um kein Eisen aus der Form mit auf¬ 
zunehmen. Ausserdem schützt, wie schon bemerkt, wohl auch der 
Kleieüberzug. 
Von dieser Art wurden 23 Legierungen mit einem Prozent¬ 
gehalt an Kupfer von 96,78 bis 5,34 für die magnetischen Unter¬ 
suchungen ausgewählt. Bei ihnen wurde ebenfalls durch Elektro¬ 
lyse der Kupfergehalt und mittels Pyknometers das spezifische 
Gewicht festgestellt. Die Magnetisierungskoeffizienten x. wurden 
nach derselben Formel berechnet wie bei den Legierungen aus¬ 
gehend vom reinen Zink. 
Die gefundenen Werte sind in umstehender Tabelle 
zusammengestellt. 
Die Werte der Magnetisierungskoeffizienten zeigen bei diesen 
Legierungen zunächst eine allmähliche Zunahme vom Kupfer aus 
bis zu Legierungen von ungefähr 50 °/o Kupfer, sodann ein un¬ 
gewöhnlich rapides Anwachsen bis zu einer Legierung mit einem 
Kupfergehalt von 33,29 %. Von diesem Maximum nimmt die 
Magnetisierbarkeit sehr rasch bis zu dem für das reine Zink ge¬ 
fundenen Werte ab. 
Das merkwürdige Verhalten der Magnetisierbarkeit der 
Legierungen ausgehend vom reinen Kupfer stimmt genau mit den 
Ergebnissen bei den Legierungen nach der zweiten Art (1.) überein. 
Ganz deutlich tritt diese Erscheinung bei der folgenden Kurve 
(siehe S. 9) hervor, wo für beide Arten von Legierungen die Gewichts¬ 
prozente auf der Abszisse und die Werte der Magnetisierungs¬ 
koeffizienten auf der Ordinate aufgetragen sind. 
Die Werte für die Legierungen, die vom reinen Zn aus hergestellt 
sind (I.), sind mit einem Ringelchen umgeben, die nach der anderen 
Art hergestellten ausserdem noch kreuzweise durchgestrichen. 
233 
